39 



Bulletin de r/tcadt^inie Impériale 



40 



analyses ditièrent beaucoup des nombres qui caracté- 

 risent le type pennine et semblent ne pas autoriser 

 cette annexion; mais les nombres trouvés dans d'autres 

 analyses, et en particulier dans celles de M. Genth 

 et de M. Smith qui ont opéré sur des Kilmmerérites 

 d'Amérique, se rapprochent beaucoup des nombres 

 typiques de la pennine. Si dans les analyses obtenues 

 par ces MM., nous calculons le chrome pour l'alu- 

 minuni et le fer pour le magnésium, nous trouvons 

 des nombres très -rapprochés de ceux de notre for- 

 mule (B) 



Si33,6; Al 15,9; Mg37,0; Aql3,rj 

 » 33,5; » 16,8; » 36,3; » 13,4. 



Mais à ce sujet s'élève un doute : les analyses de 

 MM. Genth et Smith se rapportent-elles à la Kiim- 

 merérite ou à la Kotschoubéite? Dans les mémoires 

 de ces MM. nous ne voyons pas qu'on ait tenu compte 

 avant l'analyse des minéraux de leurs propriétés phy- 

 siques, qui ont une grande importance, car suivant que 

 le minéral est à une axe ou à deux, il appartient à 

 l'espèce Kammerérite ou à l'espèce Kotchoubéite. Der- 

 nièrement M. Gadalin a annoncé, dans une séance de 

 la Société minéral, de St.-Pétersbourg, qu'un échan- 

 tillon qui lui avait été envoyé par le corps des mines 

 de St.-Pétersbourg sous le nom de Kammerérite d'A- 

 mérique, examiné au polarisateur lui avait présenté 

 deux axes et par conséquent était la Kotschoubéite 

 et non la Kammerérite. MM. Genth et Smith n'ont- 

 ils pas pu tomber dans la même erreur? 



Une analyse que nous avons faite sur un excellent 

 exemplaire de Kammerérite nous paraît lever tout 

 doute par rapport à la composition de ce minéral. 

 Les propriétés optiques de l'exemplaire analysé se 

 sont trouvées d'une netteté parfaite; chaque plaque, 

 avant d'être acceptée pour l'analyse, a été soumise 

 au polarisateur et présentait l'aspect d'une croix 

 noire dans un champ bleu; c'était donc la Kammeré- 

 rite pure. L'analyse a donné les résultats suivants: 



Si 32,78; Mg 35,54; Aq 12,78; Al, Fe, Cr 18,90 

 (déterminés par différence), d'où nous tirons encore 

 la même formule (B) 



7Si, 2À1, 12Mg, 9Aq. 



D'après ce qui précède, il nous semble qu'il n'est plus 

 permis de douter que la Kotschoubéite, la pennine et 



la Kammerérite n'aient premièrement une même com- 

 position chimique et qu'elles n'appartiennent eu se- 

 cond lieu à un même type chimique dont la formule 

 (B) est Texpression. i\Iais si nous prenons en consi- 

 dération les propriétés optiques de ces minéraux, nous 

 devons les rapporter à deux types: 



Penn. etKamm. 7Si, 2À1, 12Mg, 9Aq à 1 axe opt., 



Kotschoub » 



» à 2 axes opt. 



par suite la. relation de la Kotchoubéite à la pennine 

 se trouvera la même que celle que nous avons établie 

 entre le clinochlore et la Leuchtenbergite. 



Clinochl.. . 5Si, 2A1, 9Mg, 711 à 2 axes opt., 

 Leuchtenb. « » » » à 1 axe opt. 



Pour nous résumer, nous dirons que la Kotchou- 

 béite, ayant la même composition que la pennine et la 

 Kammerérite, en diffère en ce qu'elle a deux axes op- 

 tiques, ce qui lui donne le droit, il nous semble, d'être 

 considérée comme une espèce indépendante dans le 

 rang des chlorites. Ce serait la Kammerérite qui per- 

 drait plutôt un peu de son caractère d'indépendance 

 en se présentant comme de la pennine chromée. 



Note sur la production des dépôts de fer galva- 

 nique par M. H. Jacobi. (Lu le 5 mars 1868.) 



J'ai l'honneur de présenter à l'Académie plusieurs 

 échantillons de dépôts de fer galvanique obtenus dans 

 le laboratoire de galvanoplastie de l'Expédition pour 

 la confection des papiers d'état, par l'ingénieur des 

 mines M. Eugène Klein. Ces échantillons consistent 

 en plaques, médailles et médaillons et sui'tout en 

 une page de composition mobile stéréotypée en fer 

 et en un cliché d'un guillochis très délicat destiné à en 

 faire des tirages par la presse typographique. Ce nou- 

 veau progrès de la galvanoplastie n'a pas pu être fait 

 sans avoir rencontré beaucoup de difficultés; depuis 

 les premiers essais sur la réduction galvanique du fer, 

 faits en 1846 avec quelque succès, il s'est passé une 

 vingtaine d'années avant qu'on soit parvenu à résoudre 

 ce problème définitivement. L'importance cependant de 

 ce progrès est incontestable. Dès que l'industrie s'en 

 sera emparée, son exploitation fera naître des appli- 

 cations inattendues. Aujourd'hui même l'emploi des 

 dépots de fer galvanique dans la typographie et la 



